TCVN11022-3:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11022-3:2015 (ISO 11127-3:2011) về Chuẩn bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm liên quan - Phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt - Phần 3: Xác định khối lượng riêng biểu kiến TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11022-3:2015 ISO 11127-3:2011 CHU Ẩ N BỊ NỀN THÉP TRƯỚC KHI PH Ủ S Ơ N VÀ SẢN PH Ẩ M LIÊN QU A N - PHƯƠNG PHÁP TH Ử VẬT LIỆU MÀI PHI KIM DÙNG Đ Ể PHUN LÀM SẠCH B Ề M Ặ T - PH Ầ N 3: X Á C ĐỊNH KH Ố I LƯỢNG RIÊNG BI ỂU KI Ế N Preparation of s teel substrates before application o f p aints and related p roducts - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 3: Determination of apparent density Lời nói đầu TCVN 11022-3:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 11127-3:2011. TCVN 11022-3:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC35 Sơn và vecni biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 11022 (ISO 11127) Chu ẩ n bị nền th é p trước khi ph ủ sơn và sản ph ẩ m liên quan - Phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt , gồm các tiêu chu ẩ n sau: - TCVN 11022-1:2015 (ISO 11127-1:2011) Phần 1: L ấ y mẫu ; - TCVN 11022-2:2015 (ISO 11127-2:2011) Phần 2: X á c đ ị nh sự ph â n bố cỡ hạt; - TCVN 11022-3:2015 (ISO 11127-3:2011) Phần 3: X á c định khối lượng riêng biểu kiến; - TCVN 11022-4:2015 (ISO 11127-4:2011) Phần 4: Đ á nh giá độ cứng bằng phép thử trượt kính; - TCVN 11022-5:2015 (ISO 11127-5:2011) Phần 5: X á c định độ ẩ m; - TCVN 11022-6:2015 (ISO 11127-6:2011) Phần 6: Xác định c á c tạp chất tan trong nước bằng ph é p đo độ dẫn điện; - TCVN 11022-7:2015 (IS O 11127-7:2011) Phần 7: X á c đị nh clorua tan trong nước. CHU Ẩ N BỊ NỀN THÉP TRƯỚC KHI PH Ủ S Ơ N VÀ SẢN PH Ẩ M LIÊN QU A N - PHƯƠNG PHÁP TH Ử VẬT LIỆU MÀI PHI KIM DÙNG Đ Ể PHUN LÀM SẠCH B Ề M Ặ T - PH Ầ N 3: X Á C ĐỊNH KH Ố I LƯỢNG RIÊNG BI ỂU KI Ế N Preparation of s teel substrates before application o f p aints and related p roducts - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 3: Determination of apparent density 1 Phạm vi áp dụng Tiê u chuẩn này là một trong c á c tiêu chu ẩ n đề cập đến việc lấy mẫu và thử nghiệm vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt. Các loại v ậ t liệu mài phi kim và các yêu cầu về mỗi loại được quy định trong bộ ISO 11126. Bộ ISO 11126 và TCVN 11022 (ISO 11127) là một tập hợp các tiêu chuẩn về vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt. Thông tin về các phần của c ả hai bộ tiêu chu ẩ n được nêu trong Phụ lục A. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng riêng biểu kiến của vật liệu mài phi kim dùng để phun l àm sạch bề mặt. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây l à c ầ n thiết để áp dụng tiêu chu ẩ n này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng b ả n được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp d ụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. TCVN 11022-1 (ISO 11127-1), Chu ẩ n bị nền thép trước khi phủ sơn và sản phẩm liên quan - Phương pháp thử vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt - Phần 1: Lấy mẫu. 3 Thuật ngữ, định nghĩa Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 3.1 Khối lượng riêng biểu kiến (apparent density) Khối lượng của một thể tích nhất đ ị nh của vật liệu mài phi kim khi được xác định bằng phương pháp tỷ trọng kế được quy định trong tiêu chuẩn này. 4 Thuốc th ử 4.1 N ướ c c ấ t hoặc nước đã khử ion , có độ tinh khiết cấp 3 theo quy đ ị nh trong TCVN 4851 (ISO 3696). 5 Thiết bị, dụng cụ Thiết bị và dụng cụ thủy tinh thông thường trong phòng thử nghiệm và các thiết bị, dụng cụ sau: 5.1 Tỷ trọng kế , loại Gay-Lussac, có n ú t mao d ẫn, dung tích 50 mL. 5.2 Tủ sấy , có khả năng duy tr ì ở nhiệt độ (110 ± 5) ° C . 5.3 Cân , c ó khả năng cân chính xác đến 0,01 g. 5.4 Bình hút ẩ m , có chứa chất hút ẩ m như silica gel khô đã ngâm tẩm v ớ i coban c l orua. 6 L ấ y mẫu Lấy mẫu đại diện của sản ph ẩ m được thử nghiệm theo qu y định trong TCVN 11022-1 (ISO 11127-1). 7 Cách tiến hành 7.1 Thực hiện phép xác định hai lần lặp lại. 7.2 Làm khô lượng mẫu thử vừa đủ bằng cách gia nhiệt mẫu thử tại nhiệt độ (110 ± 5) ° C trong 1 h. Để nguội đến nhiệt độ phòng trong b ì nh hút ẩ m (5.4). 7.3 Cân tỷ trọng kế sạch, khô (5.1) ch í nh xác đến 0,01 g ( m 1 ), cho v à o tỷ trọng kế khoảng 10 g mẫu thử đã sấy khô và cân lại ( m 2 ). 7.4 Thêm nước cất hoặc nư ớ c đã khử ion (4.1) vào t ỷ trọng kế đến khi đầy hoàn toàn. Đậy nút lại và l ắ c nhẹ tỷ tr ọ ng kế để đuổi không khí bám vào phần mẫu th ử . Tháo nút ra, đ ổ đầy nước và sau đó đậy nút lại, để nước thừa ra ngoài qua ống mao d ẫn. Lau khô c ẩ n thận b ê n ngoài c ủ a t ỷ trọng kế. Đ ả m bảo kh ô ng xu ấ t hiện bọt khí. Cân lại t ỷ trọng kế và các chất chứa bên trong ( m 3 ). 7.5 Đ ổ nước và phần mẫu thử trong t ỷ trọng kế ra, rửa vài lần để loại b ỏ hết vật liệu m à i. Đổ đầy lại vớ i nước c ấ t hoặc nước đ ã khử ion, đậy nút lại và đ ả m bảo không có bọt kh í . Lau khô bên ngoài t ỷ trọng kế và cân ( m 4 ). 7.6 Ph ả i chú ý rằng cầm t ỷ trọng k ế trên tay càng ít càng tốt để tránh t ỷ trọng kế bị nóng lên d o tay cầm. Nhiệt độ c ủ a tỷ trọng kế, phần mẫu thử và nước ph ả i càng gần nhau càng tốt. 8 Biểu thị kết quả T í nh khối lượng riêng biểu kiến, ρ A , của sản ph ẩ m được thử nghiệm, biểu thị bằng kilôgam trên mét khối (kg/m 3 ), theo công thức sau: trong đó: m 1 là khối lượng c ủ a tỷ trọng kế, tính bằng gam; m 2 là khối lượng c ủ a tỷ trọng kế và phần mẫu thử, tính bằng gam; m 3 là khối lượng của tỷ trọng kế, phần mẫu thử và nước, tính bằng gam; m 4 l à khối lượng c ủ a tỷ trọng kế và nước, tính bằng gam; ρ w là khối lượng riêng của nước tại nh i ệt độ của phép xác định, tính bằng kilôgam trên đềximét khối. Nếu chênh lệch giữa các phép xác định hai lần lặp lại lớn hơn 10 % (so với kết quả cao hơn), th ì tiến hành lại quy trình theo quy đ ịnh trong Điều 7. Tính giá trị trung b ì nh của hai phép xác đ ị nh hợp lệ và báo cáo kết quả ch í nh xác đ ế n 100 kg/m 3 . 9 Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm í t nhất các thông tin sau: a) các thông tin cần thiết để nhận biết sản phẩm được thử, phù hợp với phần tương ứng c ủ a bộ ISO 11126 (xem Phụ lục A), nếu áp dụng; b) viện dẫn tiêu chuẩn này TCVN 11022-3 (ISO 11127-3); c) kết quả th ử nghiệm; d) b ấ t kỳ sai lệch so với phương pháp thử đã được quy đ ị nh; e) ngày thử nghiệm; f) tên của người thực hiện phép th ử . Phụ lục A ( tham khảo) Các tiêu chuẩn về vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt bao gồm tương ứng trong bộ ISO 11126 và TCVN 11022 (ISO 11127). Bộ ISO 11126 Chu ẩ n bị nền thép trước khi ph ủ sơn và s ả n ph ẩ m liên quan - Yêu c ầ u kỹ thuật đối với vật liệu mài phi kim dùng để phun làm sạch bề mặt , bao gồm các phần sau: - Phần 1: Giới thiệu chung và phân loại - Phần 3: Xỉ tinh luyện đồng - Phần 4: Xỉ lò than - Phần 5: Xỉ tinh luyện niken - Phần 6: Xỉ lò sắt - Phần 7: Oxit nhôm nung chảy - Phần 8: Cát olivin - Phần 9: Staurolit - Phần 10: Garnet almandit Bộ TCVN 11022 (ISO 11127) Chu ẩ n bị nền thép trước khi phủ sơn và s ả n ph ẩ m liên quan - Phương ph á p thử vật liệu mài phi kim dùng đ ể phun làm sạch bề mặt , bao gồm các phần sau: - Phần 1: Lấy mẫu; - Ph ầ n 2: Xác định sự ph â n bố cỡ hạt; - Ph ầ n 3: Xác định khối lượng riêng biểu kiến; - Phần 4: Đ á nh giá độ cứng bằng phép th ử trượt kính; - Phần 5: Xác định độ ẩ m; - Phần 6: X á c định các tạp chất tan trong nước bằng phép đo độ dẫn điện; - Phần 7: Xác định clorua tan trong nước. MỤC LỤC Lời nói đầ u 1 Phạm vi áp dụng 2 T à i liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ, định nghĩa 4 Thuốc thử 5 Thi ế t bị, dụng c ụ 6 Lấy mẫu 7 Cách tiến hành 8 Biểu th ị kết quả 9 Báo cáo thử nghiệm Phụ lục A (tham khảo) Các tiêu chu ẩ n về vật liệu m à i phi kim dùng để phun làm sạch bề mặ t